I 
a?Oit eoilpè ïa partie fiîpêfïelire, parce qu^oii iiè 
trouve pas des gobelets auffi épais que le font les fla- 
fcons. Après l'âvoif fait monter fur ûn tour en l'air , 
&:l'a^oir mis auffi rOnd de tous les fens qu'il fut pofïi- 
ble ( car quelque rond que pàroiffe un veïre foufflé , 
ïfne VeÛ jamais entièrement ,&t les bords ne fe trou- 
vent pas perpendiculaires au fond ) , on eflaya de lê 
dégroiîir au fable de grès avec un outil de bois dur ; 
mais comme le travail languiffoit , oh fabfUtua dû 
gros émeril au fâble^ ce qui fit beaucoup mieux ; Ce- 
pendant le verre ne fe trouvoit pas fOnd, & l'outil 
pouvoit en être la caufe. 
Pour y remédier , on fondit d'autres outils corn- 
pofés d'un alliage de plomb & d'une partie d'étain. 
Ces nouveaux outils exerçant une réfiftance plus for- 
te, & toujours plus égaie que ceux de bois, produi- 
lirent un effet favorable, & le verre fut plutôt & plus 
exaftement rond. Mais l'outil par le travail formoit 
une boue dangereufe pour l'ouvrier. On fait que le 
plomb infiniment divifé , en s'infmuant par les pores 
de la peau, enfante des maladies très-graves^ & les 
ouvriers qui ne travaillent que l'étain pur , ne cou- 
rent pas les mêmes rifques. On fondit donc des outils 
de ce métal qui réuffirent encore mieux que ceux 
dans lefquels ilentroit du plomb , parce qu'étant d'u- 
ne matière plus dure, ils étoient encore m.oins expo- 
fés à perdre leur forme. 
Ayant enfin dégroffi les grandes parties avec le 
gros émeril & les outils d'étain , on fit des moulures 
avec de petits outils de cuivre; ceux d'étainminces^, 
tels qu'il les faut pour cet ouvrage, pefdoient leur 
forme en un infiant , &:ne pouvoient tracer des pe- 
tites parties bien décidées, telles qu'elles doivent 
être pour former des moulures. On travailla enfuile 
à effacer les gros traits avec un émeril plus fin; on 
fe fervit d'autres fois d'un troifieme émeril en poudre 
encore plus fin , pour effacer les traits du fécond , 
ufant toujours des outils d'étainpour les grandes par- 
ties , & de cuivre pour les moulures. 
Enfin l'ouvrage étant parfaitement adouci ( car il 
eft impoffibîe de détruire les traits du premier éme- 
ril qu'avec le fécond , & ceux du fécond qu'avec le 
troifieme ) , on fe fervit de pierre de ponce entière , 
laquelle ayant reçu une forme convenable au tra- 
vail , & fervant d'outil & de moyen pour ufer, effa- 
ça'entierem.ent le mat du verre travaillé par le troi- 
fieme émeril. Cette pierre qui paroît fort tendre , ne 
laifTe pas cependant de mordre fur le verre. Il eû mê- 
me important de choifir la plus légère pour cette opé- 
ration ; elle n'a pas de ces grains durs que l'on trouve 
dans la pierre ponce compaûe , qui pourroient rayer 
l'ouvrage, & faire perdre dans uninfiant le fruit du 
travail de plufieurs jours. Alors ilnefut plus queftion 
que de donner le poli au verre ; on le fit avec la potée 
d'étain , humeâée d'huile , appliquée fur un cuir de 
vache propre à faire des femelles d'efcarpin , & le 
cuir collé fur des morceaux de bois de forme conve- 
nable à l'ouvrage. 
Lorfqu'on travaillera le verre avecl'émerilou avec 
k ponce , on ne manquera pas d'humefter l'un & 
l'autre avec de l'eau commune, il ne faut ni noyer, 
ni lailTer les matières trop feches ; fi on les noyoit 
trop, le lavage feroit perdre l'émeril, parce que l'eau 
l'entraîneroit ; fi on laifibit, l'émeril trop fec , il ne 
formeroit qu'une boue trop épailTe pour mordre, 
La préparation de l'émeril n'efi: pas de peu d'im- 
portance pour la perfedion de ce travail. Le gros 
cmenl que l'on trouve chez les marchands , eft en 
poudre fi inégale & fi grofiîere , qu'il feroit impofn- 
me des-en fervir tel qu'il efl. Les parties de l'émeril 
dans cet état formeroient des traits , qui s'ils n'expo'- 
loient pas le verre au rifque d'être coupé , prépare- 
roient du-moms un travail proportionné à leur pro- 
fondeur: mconvénient qu'il faut éviter, fi l'on ne 
n 
veut fe metffe dans îe cas d'être obligé dë doublet 
Ou de tripler le tems qu'il faut pour tourner \q verre-. 
Toute la préparation de l'émeril confifle àlebroyef 
dans un mortier de fer , & à enlever par le lavage , dé 
rémeril en poudre plus ou moins fine, ainfi qi?onk 
pratique dans les manufadiires des glaces. 
On prendra du gros émeril tel qu'il fe vend chez 
les marchands ; car leur émeril fin eft communément 
de l'emenl qui a lervi , & qui efl altéré par les ma- 
tières, au travail defqueîles il a déjà été employé ;iï 
fe vend fous le nom de potée £ émeril. On mettra ce 
gros émeril dans un mortier de fer; on rhumedera 
d'eau commune , & on le broyerâ jufqu'à ce que les 
plus gros grains aient été écrafés : te qui fe fentira ai- 
lément fous le pilon. On verfera dans le mortier une 
quantité d'eau fuififante poUr en emplir les trois 
quarts , en délayant bientoutl'émeril qui fera au fond. 
Après avoir laifie repofer l'eau uninfi:ant, on en ver- 
fera environ les deux tiers dans une terrine verniffée; 
on broyera de nouveau ce qui fera précipité au fond 
du mortier, on le lavera comme la première fois &; 
l'on répétera cette manœuvre jufqu'à ce qu'on app'er- 
çoive qu'il ne f efle plus qu'un tiers , ou environ , de 
l'émeril dans le mortier, ' 
Cet émeril ne fera pas en poudre bien fine ; mais 
il n'aura plus les grains dangereux qu'il avoir aupa- 
ravant ; il fera propre à commencer l'on vraoe ; car ' 
ainfi que je l'ai déjà dit ^ les verres foufflés étant' trop 
peu ronds , il faut pour les ébaucher, une matière mit 
les ronge avec une force proportionnée à leur inéga- 
lité. On agitera enfuite l'eau de la terrine chargée d'é* 
meril ; on laiflera repofer cette eau pendant une mi- 
nute; on en verfera en inclinant doucement, les deux 
tiers dans un autre vafe vernifie. On lavera encore 
l'émeril de la première terrine, afin d'en enlever les 
parties les plus fines , en verfant toujours de même 
l'eau après l'avoir agitée , & laiffé repofer comme la 
première fois. On laifTera précipiter ces deux fortes 
d'émerii; on jettera l'eau qui les furna géra ; l'émeril 
de la première terrine fera de la féconde finefie & 
celui de la féconde fera l'émeril le plus fin. La potée 
d'étain contient fouvent des grains durs, qui peuvent 
rayer le verre au lieu de le polir ; il feroit bon confé- 
quemment de la préparer comme l'émeril, en n'en fai- 
fant cependant que d'une forte. Si on vouloit uier 
du tripoli de Venife , on le prépareroit comme la 
potée d'étam ; il donne un très-beau poli au verre. 
Le choix du maflic n'efl point indifférent; il faut 
qu'il foit de nature à pouvoir être adhérent au verre. 
Les ouvriers compofent ordinairement leur mafîic 
fin avec la colophone , la poix blanche , la poix noi- . 
re& le rouge-brun d'Angleterre. Us combinent ces 
ingrediens , de façon qu'ils font un tout plus dur que 
mol. Si le mafiiic efl trop mol , le verre en s'échaufFant 
pendant le travail , feroit expofé à fe déjetter ; il fe- 
roit difficile de le remettre rond, & le travail devien- 
droit très-imparfait; il efl donc important qu'il foit 
un peu dur. On fait chauffer le maftic & le verre eouf 
le mafiiquer; on les fera chauffer de même infenfible- 
ment pour l'enlever de deffus le mandrin ; mais s'i! 
refi:oit du maftic attaché au verre , il fau droit l'hu- 
meder d'huile, le faire chauffer de nouveau ; alors le 
maftic pénétré par l'huile deviendra liquide & s'en- 
lèvera aifément , en l'efiliyant avec un Isnge. 
Le maftic dont on vient de donner la recette , efl 
très-bon ; mais il arrive que lorfque l'on efl:uie le 
verre pour en enlever le maftic diffous par l'huile ^ 
les grains de rouge-brun d'Angleterre qui font mor- 
dans , le rayent. Il vaudroit donc mieux faire entrer 
le blanc d'Èfpagne au lieu du roiige-bf un ; le verre nQ 
feroit point expofé aux mêmes inconvëniens , & le 
maftic n'en auroit pas moins les mêmes propriétés. 
Il feroit affez difficile de déterminer la forme des 
outils i elle dépendra de celle que l'on aura defiTei» 
N ij 
